40 



4) Hen* Professor Mollinger von Sololhurn Iheilt aus 

 dem Gebiele der Galvanoplastik seine Erfahrungen rait 

 und zwar 



a) Ein einf aches Miitel, um die Trennung der galvanoplasH- 

 schen Kopie von der Originalplatte zu erleichtern. 



Es ist gewiss keine angenehme und ungefahrliche Arbeit 

 fiir das Resultat des galvanoplaslischen Niederschlages, 

 behufs einer Trennung der Kopie von der Originalplalle, 

 beide, wie vielfach angegeben wird, in einem Schraub- 

 stock zu befesligen und die iibergewachsenen Kupferran- 

 der abzufeilen. Meine vielfachen Versuche zur Herstellung 

 galvanotypiscber Zeichnungen haben mich nun auf folgen- 

 des einfachere Mitlel gefiihrt, dessen Anwendung in den 

 meisten Fallen leicht raoglich ist. Man umgebe den Rand 

 der Originalplatte mit einer diinnen Lage von Klebwachs, 

 das sich sehr leicht mittelst eines Messers auftragen lasst ; 

 dadurch wird nicht nur ein Ueberwachsen unmoglich ge- 

 xnacbt, sondern wenn man den Wachsrand in seiner hal- 

 ben Breite leitend macht, so ergibt sich zugleich auf alien 

 Seiten der Platte eine offene Spalte, in die man ein ge- 

 eignetes Messer leicht einfuhren und so die Trennung der 

 Flatten bewerkstelligen kann. Uebrigens muss noch be- 

 merkt werden, dass nur durch eine dicke Wachsschichte 

 der Niederschlag des galvanischen Kupfers am Rande der 

 Originalplatte ganz verhindert wird. Hat man das Wachs 

 nur diinn aufgetragen, 'so wird sich besonders an den 

 Ecken noch Kupfer absetzen; es kann aber dies taglicb 

 leicht wieder entfernt werden. 



b) Die Herstellung eines galvanoplastischen Kupfernieder- 

 seklages'-auf BaumwoUentuch. 



Mit Hulfe eines geeigneten galvanoplastischen Apparates 

 lasst sich, wenn man auf folgende Weise verfahrt, Baum- 



